## PERBANDINGAN EFISIENSI SEL FOTOVOLTAIK BERBASIS DSSC DARI EKSTRAK ZAT WARNA SEGAR DAN KERING TUMBUHAN SECANG, TARUM DAN PACAR KUKU
Iswadi Ibrahim Patunrengi 1 , Aisyah 2
1 Jurusan Fisika UIN Alauddin Makassar
2 Jurusan Kimia UIN Alauddin Makassar E-mail: wadi.phys.dept@uin-alauddin.ac.id
Abstract: Solar  energy  is  the  most  abundance  energy  source  in  the  world. However,  it  is  used  only  limited  amount  for  energy  conversion. Photovoltaics  system  is  one  method  to  harvest  energy  from  the  sun  and convert  it  to  electricity.  In  this  research,  the  fresh  and  dried  extract  of organic  dyes  from  Secang  wood;  Tarum  leaves  (Indigofera  tinctoria)  and Pacar  Kuku  leaves  (Lawsonia  inermis  L)  are  used  as  a  sensitizer  in  solar cells. Results shows that efficiency of photovoltaic  cells from fresh extract are  higher  than  the  dried  one.  The  efficiency  of  fresh  dyes  from  Secang, Tarum  and  Pacar  Kuku  are  1,26%;  0,74%  and  0,21%  respectively. Meanwhile,  efficiency  of  dried  extracts  are  1,26%;  0,74%  and  0,21% respectively.
Keywords: Energy  conversion,  Photovoltaics,  efficiency,    fresh  and  dried extract.

## PENDAHULUAN
nergi adalah salah satu isu yang selalu hangat dalam setiap diskusi ilmiah bahkan mungkin hingga akhir zaman. Hal ini disebabkan karena kebutuhan akan energi semakin  bertambah  seiring  dengan  bertambahnya  jumlah  penduduk  dunia sedangkan sumber energi yang tersedia di bumi semakin hari semakin berkurang.
Sebagai  negara  tropis  yang  membentang  dari  timur  ke  barat    tepat  dibawah equator,  seharusnya  Indonesia  tidak  perlu  khawatir  kekurangan  sumber  energi  sebab terdapat  energi  matahari  yang  sangat  melimpah.  Energi  dari  matahari  ini  dapat  di konversi  menjadi  energi  listrik  yang  disebut  energi  surya  dengan  teknologi  sel  surya (Photovoltaics).  Salah satu jenis sel surya yang sedang dikembangkan adalah sel surya berbasis  warna  (dyes)  dari  tumbuhan  yang  lebih  dikenal  dengan Dye  Sensitized  Solar Cell (DSSC).    Sel  surya  yang  berbasis  fotoelektrokimia  yang  pertama  kali  ditemukan oleh  Michael Gratzel (1991) yang telah  menjadi  topik penelitian  intensif oleh peneliti diseluruh dunia. DSSC disebut juga terobosan pertama dalam teknologi sel surya sejak sel surya silikon.
Sebuah  DSSC  terdiri  dari  elektroda  semikonduktor  bernanokristalin  penyerap warna,  elektroda  counter,  dan  elekroda  yang  mengandung  ion  iodida  dan  tri-iodida. Sensitizer mempunyai  peranan  penting  dalam  menyerap  sinar  matahari  dan  mengubah energi   matahari  menjadi  energi  listrik.  Efisiensi  tertinggi  DSSC  terdapat  pada  Ru
E
Iswadi Ibrahim Patunrengi & Aisyah , Perbandingan Efisiensi Sel Fotovoltaik Berbasis … _ 27
Complex N719 yang mencapai 11-12 % (Zhou, dkk, 2011). Namun dye dari Ruthenium Complex ini  termasuk  zat  pewarna  sintesis  yang  cukup  mahal.  Sedangkan dye alami dapat di ekstrak dari bagian-bagian tumbuhan seperti daun, bunga dan buah (Dewi, dkk, 2010).  Indonesia  yang  kaya  akan  biodiversity  memiliki  berbagai  jenis  tumbuhan  yang dapat menghasilkan zat warna  yang dapat mengkonversi energi  cahaya  menjadi  energi listrik. Zat warna berfungsi sebagai penyerap radiasi matahari dan semikonduktor celah lebar seperti TiO 2 sebagai transport pembawa muatan. Pigmen dengan karakter serapan elektronik  yang  lebar  di  daerah  cahaya  tampak  dari  spektrum  cahaya  matahari  secara teoritis  akan  menyerap  radiasi  matahari  dalam  jumlah  lebih  banyak  dan  merupakan sensitizer yang baik  (Kartini, dkk, 2008).
Penelitian  DSSC  telah  banyak  dilakukan  pada  berbagai  macam dye  sensitizer (zat  pewarna  alami)  dari  berbagai  ekstrak  bahan  organik  baik  antosianin,  cyanin, xantofil,  tanin,  maupun  klorofil.  Penggunaan  Antosianin  sebagai  dye  lebih  dulu  dan telah  banyak  dikembangkan  seperti  Kol  Merah  (Maddu,  dkk,  2007),  Buah  Buni (Pangestuti, 2009), Kulit Manggis (Zhou, dkk, 2010), Kulit Terong Ungu (Astuti, 2012 dan  Risnah,  dkk.,2018),  Ubi  Jalar  Ungu  (Sasmiyanto,  2013),  Jahe  Merah  (Ekasari, 2013),  buah  Strawberry  (Misbachudin,  2013).  Selain  Antosianin  dilakukan  juga penelitian  terhadap  klorofil  pada  beberapa  Jenis  daun  Tumbuhan  Seperti  Daun  Suji (Darmawan,  dkk,  2014),  Daun  Bayam  (Kumara,  dkk,  2012)  ,  Daun  Cincau  (Prananto, dkk,  2013),  Daun  Jarak  pagar,  Daun  Jati  (Baharuddin,  dkk.  2015),  daun  Pepaya (Pramono,  dkk,  2014)  dan  Daun  Putri  Malu  (Patunrengi,  dkk.  2019),  namun  nilai efesiensi  yang  dihasilkan  dari  bahan-bahan  tersebut  masih  terhitung  rendah.  Efesinsi yang tertinggi dari  berbagai penelitian adalah kulit manggis  yaitu 1,17 %    (Zhou, dkk, 2010).  Tanaman  sirsak  ( Annona  muricata  L ).  Buahnya  mengandung  banyak  serat, karbohidrat,  vitamin  dan  mineral,  sedangkan  daunnya  mengandung  senyawa asetogenin, tanin, fitosterol, kalsium oksalat, alkaloid murisin, flavonoida dan steroida (Suranto,  2011).  Pada  daun  sirsak  terdapat  dua  pigmen  yang  dapat  dijadikan  pewarna alami  yaitu  klorofil  yang  menghasilkan  warna  hijau  dan  senyawa  tanin  yang memberikan warna kuning kejinggaan.Warna hijau dapat menyerap warna cahaya ungu (400-435 nm) sedangkan warna kuning kejinggaan dapat  menyerap warna cahaya  biru (435-490  nm)  (Kumara,  dkk,  2012:5).  Peneliti  telah  mendapatkan  efisiensi  konversi energi  yang  lebih  baik  pada  turunan dyes  klorofil tersebut  karena  memiliki  gugus carboxylate (Wang Song, dkk, 2007:  4).Penelitian  yang  sama  juga telah kami  lakukan dengan  bahan  dari  ekstrak  daun,  buah  dan  bunga  sirsak  dan  putri  malu  dengan  hasil yang sangat baik (Ardian, dkk, 2016).
Telah  banyak  penelitian  yang  telah  dilakukan  namun  tidak  semua  hasil  yang diperoleh  memungkinkan  penerapannya  ketahap  yang  lebih  lanjut  seperti  fabrikasi panel. Hal ini karena nilai efisiensi yang diperoleh masih sangat kecil sehingga menjadi tidak efektif. Selain itu sifat kestabilan sel yang dibuat juga kurang baik sehingga tidak dapat bertahan  lama. Terdapat beberapa hal  yang diyakini  sebagai penyebab  kedua hal tersebut,  yakni  proses  ekstraksi  zat  warna  (basah  dan  kering)  yang  kurang  baik, penggunaan  TiO2  yang  kasar,  proses  pemanasan  saat  karakterisasi,  pelarut  elektrolit dan  penggunaan  kaca  panel  sel  surya  yang  berbeda.  Penelitian  ini  akan  berfokus  pada efisiensi  sel  fotovoltaik  dengan  menggunakan ekstrak basah dan kering dari tumbuhan endemik  tropis  sebagai  bahan  sensitizer  baik  ekstrak  tunggal  maupun  campuran  dari beberapa zat warna.
28 _ Jurnal Teknosains, Volume 14, Nomor 1, Januari-Juni 2020 , hlm. 26 – 35

## Rumusan Masalah
Rumusan  masalah  dalam  penelitian    ini  adalah  Bagaimana  nilai  effisiensi  sel fotovoltaik  berbasis  DSSC  dari  ekstrak  secang,  tarum  dan  pacar  kuku  masing-masing untuk sampel basah dan sampel kering.

## Tujuan Penelitian
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  efisiensi  dan  kestabilan  energi listrik  sel  fotovoltaik  yang  dihasilkan  dari  ekstrak  warna  (daun,  buah  dan  bunga) tumbuhan endemik tropis.

## Dye sensitized Solar cells (DSSC)
Beda  potensial  yang  dihasilkan  oleh  sel  surya  DSSC    berasal  dari  perbedaan tingkat  energi  konduksi  elektroda  semikonduktor  TiO 2 dengan  potensial  elektrokimia pasangan  elektrolit  redoks  (I - /I 3- ).  Sedangkan  arus  yang  dihasilkan  dari  sel  surya  ini terkait  langsung  dengan  jumlah  foton  yang  terlibat  dalam  proses  konversi  dan bergantung  pada  intensitas  penyinaran  serta  kinerja dye yang  digunakan  (Li  B,  dkk, 2006).
Penentuan  efisiensi  DSSC  dilakukan  dengan    metode  kurva  arus  dan tegangan. Tujuannya  adalah  untuk  mengetahui  keefektifan  dari  suatu  susunan  komponen  DSSC dalam  mengubah  energi  matahari  mernjadi  energi  listrik  yang  dinyatakan  dalam persen.Pengujian  sel  surya  dilakukan  untuk  menentukan  besaran-besaran  yang dibutuhkan  dalam  pengukuran  efisiensi  DSSC.  Besaran  tersebut  adalah  tegangan rangkaian  terbuka  (V oc ),  arus  hubungan  pendek  (I sc ),  tegangan  optimum  (V mpp ),  arus optimum dan fill factor (FF) (Dewi, dkk, 2010).
Kurva arus dan tegangan (I-V) dapat dilihat pada gambar berikut.
Gambar 1. Kurva  I-V (DSSC)
(Sumber: Cari, dkk, 2013)
Kurva  diatas  menujukan  kemapuan  sel  dalam  memproduksi  tegangan  dan arus.Pada    Gambar  1    tersebut  diperlihatkan  tegangan open  circuit (V oc) ,  arus short circuit (I is ),  tegangan  maksimum,  arus  maksimum  dan fill  factor .  Saat  kondisi short circuit (I is ), sel akan menghasilkan arus maksimun atau arus short circuit. Saat kondisi open  circuit  tidak  ada  arus  yang  mengalir  sehingga  tegangannya  akan  menjadi maksimum atau disebut dengan tegangan open circuit. Fill factor (FF) merupakan suatu ukuran  kuantitatif  kualitas    performa  suatu  sel  surya,  serta  merupakan  ukuran  luar persegi kurva I-V, Fill Factor  dapat diperoleh menggunakan persamaan 1 :
FF = 𝑉 𝑚𝑎𝑘𝑠 𝐼𝑚𝑎𝑘𝑠
𝑉 𝑜𝑐 𝐼 𝑠𝑐 (1)
Iswadi Ibrahim Patunrengi & Aisyah , Perbandingan Efisiensi Sel Fotovoltaik Berbasis … _ 29
Daya maksimum yang dihasilkan sel surya dapat diperoleh melalui persamaan 2
P maks = V oc I sc FF (2)
Untuk mengetahui nilai daya sesaat atau efesiensi yang dihasilkan oleh sel surya, terlebih  dahulu  menghitung  daya  yang  diterima  (daya  input),  dimana  daya  tersebut adalah  perkalian  antara  intensitas  radiasi  matahari  yang  diterima  dengan  luas  area  PV module dengan persamaan:
P in = E×A (3)
Efisiensi  (η) yang dihasilkan sel surya dapat  diperoleh melalui persamaan 3.
η = 𝑃 𝑚𝑎𝑘𝑠 𝑃 𝑖𝑛 × 100% (4)
Dimana : η=Efisiensi (%) P maks =  daya maksimum DSSC (mW/cm 2 ) P in = Daya Sinar Matahari (mW/cm 2 )
Efisiensi  menjadi  ukuran  global  kualitas  dari  sel  surya.  Efisiensi  sel  surya  yang merupakan  perbandingan  kuantitatif  dari  daya  maksimum  yang  dihasilkan    sel  (P max ) dengan  daya  dari  cahaya  yang  datang  (P cahaya )  (Darmawan,  dkk,  2014).  Nilai  P in didapatkan daya sinar matahari yang menyinari Indonesia bagian barat yaitu senilai 450 mW/cm 2 (Prasatya, dkk, 2012).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini dilakukan di tiga  laboratorium  berbeda  yakni proses ekstraksi zat warna akan dilakukan di laboratorium kimia organik, proses fabrikasi, karakterisasi dan uji  efisiensi  dan  kestabilan  dilakukan  di  laboratorium  fisika  modern  UIN  Alauddin Makassar.  Sedangkan  uji  UV-VIS,  SEM,    XRD  dan  XRF  sampel  akan  dilakukan  di Laboratorium  Mokrostruktur  jurusan  fisika  Universitas  Negeri  Makassar,    Universitas Hasanuddin dan ITS.
Proses  pengujian  sel  surya  yang    telah  di  fabrikasi  dilakukan  dibawah  sinar matahari  langsung ( under sun illuminated ). Proses  ini dibutuhkan untuk  menguji  besar arus dan tegangan yang dihasilkan oleh sel surya. Untuk memudahkan proses penentuan nilai maksimum dan nilai minimum arus dan tegangan, maka di gunakan potensiometer 10-20  kiloOhm.  Hasil  yang  diperoleh  akan  memberikan  gambaran  efktivitas  dari  sel yang  telah  di  buat,  dimana  nilai  tersebut  akan  menjadi  nilai  output  dari  sel  surya. Adapun nilai input diperoleh dari intensitas matahari yang diukur saat itu. Intensitas ini di  ukur  menggunakan  Luxmeter  dan  hasilnya  di  konversi  kedalam  watt  perluasan tertentu (cm).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Hasil Uji UV-VIS

## Uji UV-VIS sampel segar 24 jam
Selain sampel segar dengan waktu maserasi 24 jam juga dilakukan sampel pada waktu  perendaman  lebih  dari  24  jam  dan  sampel  kurang  dari  24  jam.  Namun  tidak semua sampel yang ada (pada samapel 24 jam) di lakukan uji UV-VIS.  Jumlah sampel yang di uji sebanyak 5 sampel sebagaimana  diperlihatkan pada gambar 3 berikut;
Gambar 3. Hasil Uji UV-VIS sampel basah > 24 jam
Nilai  absorbansi  yang  diperoleh  lebih  rendah  dari    absorbansi  pada  sampel  24 jam  namun  memiliki  puncak  yang  beragam  yang  tersebar  pada  rentang  panjang gelombang  350  nm  hingga  700  nm.  Jumlah  puncak  terbanya  diberikan  oleh    daun Tarum  4  puncak  dengan  puncak  tertinggi  (absorbansi)  sekitar  1,2  pada  panjang gelombang  420  nm.  Jumlah  puncak  (peak)  absorbsi  sangat  mempengaruhi  nilai  energi yang dapat diserap oleh ekstrak dye.

## Uji UV-VIS sampel kering 24 jam
Untuk sampel kering terdapat tiga buah ekstrak  sampel yang di uji yani, Secang (Merah), Pacar Kuku dan Tarum. Hasil uji menunjukkan bahwa daun Tarum dan Pacar kuku  memiliki  nilai  absorbansi  lebih  dari  10  pada  range  panjang  gelombang  300  nm hingga 450 nm sehingga nilai tersebut perlu diketahui dengan  menguji kembali  namun dengan  pengenceran  ekstrak  hingga  1000  kali  lebih  rendah.  Namun  demikian  kedua sampel  tersebut  memiliki  beberapa  puncak  lain  yang  juga  sangat  tinggi,  yakni  pada panjang gelombang sekitar 680 nm. Sedangkan secang kering  memiliki  nilai absrbansi yang lebih kecil dengan jumlah peak yang juga lebih sedikit.
Iswadi Ibrahim Patunrengi & Aisyah , Perbandingan Efisiensi Sel Fotovoltaik Berbasis … _ 31
Gambar 4  Hasil Uji UV-VIS sampel kering 24 jam

## b. Hasil FTIR
Ekstrak  dye  tiap    sampel  selain  di  uji  UV-VIS    juga  perlu  dilakukan  uji  FTIR. Uji  FTIR  perlu  dilakukan  untuk  melihat  nilai  transmitansi  dari  tiap  zat  warna.  Nilai transmitansi  ini  memberikan  gambaran  besarnya  energi  yang  diterima  olehtiap  dye. Jumlah sampel yang di uji sebanyak 5 sampel yakni, Daun putri malu, bunga putri malu Secang (red) dan Tarum, sedangkan sampel  lain tidak semuanya di uji. Hasil uji  FTIR tiap sampel dapat dilihat pada gambar berikut;
Gambar 5. Hasil Uji FTIR ekstrak warna sampel sel fotovoltaik
Hasil  uji  FTIR  sebagaimana  yang  ditunjukkan  pada  gambar  4.13  menunjukkan bahwa  secara  umum  semua  sampel  memiliki    nilai  transmitansi  dengan  karakter  yang mirip  satu  sama  lain.  Hal  ini  menunjukkkan  bahwa  kemampuan  transmisi  energi  yang diterima  tiap  sampel  juga  tidak  jauh  berbeda,  sehingga  berimplikasi  pada  kemampuan absorbsi energi dari tiap sampel uji.
32 _ Jurnal Teknosains, Volume 14, Nomor 1, Januari-Juni 2020 , hlm. 26 – 35

## c. Pengujian Sel Fotovoltaik
Gambar 6. Sel fotovoltaik yang telah jadi (tanpa elektrolit)
Proses  pengujian  sel  surya  yang    telah  di  fabrikasi  dilakukan  dibawah  sinar matahari  langsung ( under sun illuminated ). Proses  ini dibutuhkan untuk  menguji  besar arus dan tegangan yang dihasilkan oleh sel surya. Untuk memudahkan proses penentuan nilai maksimum dan nilai minimum arus dan tegangan, maka di gunakan potensiometer 10-20  kiloOhm.  Hasil  yang  diperoleh  akan  memberikan  gambaran  efektivitas  dari  sel yang  telah  di  buat,  dimana  nilai  tersebut  akan  menjadi  nilai  output  dari  sel  surya. Adapun nilai input diperoleh dari intensitas matahari yang diukur saat  itu. Intensitas ini di  ukur  menggunakan  Luxmeter  dan  hasilnya  di  konversi  kedalam  watt  perluasan tertentu (cm). Hasil pengukuran disajikan pada gambar berikut;

## Uji Tegangan dan kuat arus (kurva I-V)
Sel  surya  yang  telah  difabrikasi  diuji  dibawah  matahari  langsung  dan memberikan  hasil  yang  berbeda  untuk  tiap  jenis  bahan  dye  yang  digunakan sebagaimana yang diperlihatkan pada gambar berikut;
(a)
(b)
Gambar 7 Kurva I-V, (a) Sampel Segar, (b) sampel Kering
Gambar 7a memperlihatkan sebaran arus dan tegangan yang diperoleh dari lima jenis  sel  surya.  Nilai  arus  dan  tegangan  yang  paling  tinggi  diberikan  oleh  sel  surya dengan ekstrak warna Secang merah. Nilai tegangan mencapai nilai maksimal 634 mV dan  nilai  arus  maksimum  sebesar  778  µA.  Sedangkan  sel  surya  dengan  nilai  terendah diberikan oleh sel surya ekstrak daun putri malu (DPM) dengan nilai arus dan tegangan maksimum masing-masing sebesar 117 µA dan 175 mV. Tiga sel surya lainnya (tarum, bunga  putri  malu  dan  pacar  kuku)   memiliki  arus  pada  rentang  350  µA  –  530  µA  dan tegangan  pada  rentang  220  mV  –  610  mV.  Sedangkan  pada  gambar  7b,  nilai  arus  dan tegangan  diberikan  masing-masing  dengan  nilai  maksimum  335µA  dan  577mV.  Nilai
Iswadi Ibrahim Patunrengi & Aisyah , Perbandingan Efisiensi Sel Fotovoltaik Berbasis … _ 33
tersebut masih berada dibawah nilai arus dan dan tegangan untuk sel surya ekstrak segar namun  tetap  berada  pada  posisi  pertama  untuk  sel  surya  ekstrak  sampel  kering.  Sel surya  berbahan  ekstrak tarum  menempati  posisi  kedua  dengan  nilai  arus  dan  tegangan maksimum masing-masing sebesar 209 µA dan 536 mV secara berturut-turut. Nilai arus dan  tegangan  untuk  dye  kering  terendah  diberikan  oleh  sel  surya  pacar  kuku  dengan nilai arus dan tegangan terendah sebesar 112 µA dan 508 mV secara berurutan.

## Penentuan efisiensi sel surya
Nilai efisiensi dari setiap sel surya dapat ditentukan berdasarkan kurva Arus dan tegangan  yang  telah  dibuat  sebelumnya.  Besarnya  nilai  tersebut  ditentukan  dengan terlebih  dahulu  menentukan  nilai fill  factor untuk  setiap  sel.  Hasil  perhitungan berdasarkan  persamaan  4  memberikan  nilai  efisiensi  untuk  masing-masing  sel  surya disajikan pada tabel berikut;
Tabel 1 Efisiensi sel surya sampel kering Sampel Voc (V) Isc (A) P in FF P out ƞ (%) Secang (red) 0,577 0,335 7,11567 0,31506 0,06090 0,86 Tarum 0,536 0,209 13,92387 0,22014 0,02466 0,18 Pacar Kuku 0,508 0,112 7,40849 0,23940 0,01362 0,18
Hasil  diatas  menunjukkan  bahwa  untuk  sampel  kering,  sel  surya  dengan  nilai efisiensi  tertinggi  diberikan  oleh  Secang  (red)  dengan  efisiensi  sebesar  0,  86  persen sedangkan  dua  sel  surya  lainnya  memberikan  nilai  efisiensi  yang  sama  yakni  0,18 persen.  Nilaiefisiensi  untuk  sel  surya  dengan  sampel  segar  ditunjukkan  pada  tabel berikut;

## Tabel 2 Efisiensi sel surya sampel segar
Sampel Voc (V) Isc (A) P in FF P out ƞ (%) Secang (red) 0,634 0,778 8,12592 0,20747 0,1023 1,26 Tarum 0,508 0,509 12,70864 0,36381 0,0941 0,74 Pacar Kuku 0,461 0,212 12,41581 0,59558 0,0259 0,21
Pada  sampel  segar  nilai  efisiensi  sel  surya  tertinggi  diberikan  oleh  sampel  dye  secang dengan efisiensi sebesar 1,2 persen.  Sedangkan nilai terendah diberikan oleh sel surya dengan  dye  daun  putrimalu  (DPM).  Tiga  sel  lainnya  memberikan  nilai  efisiensi  antara 0,15  persen  hinggga  0,  75  persen.  Nampak  bahwa  nilai  untuk  sampel  segar  jauh  lebih tinggi dibandingkan dengan efisiensi sel surya sampel kering.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  maka  dapat  disimpulkan bahwa  nilai  efisiensi  ekstrak  sampel  basah  lebih  baik  dari  pada  ekstrak  kering.  Untuk ketiga sel  fotovoltaik 0,86;  0,18; 0,18  masing-masing untuk ektrak kering dari secang, tarum dan pacar kuku secara  berurutan. Sedangkan untuk sampel  segar 1,26; 0,74 dan 0,21 masing–masing dengan urutan yang sama.
34 _ Jurnal Teknosains, Volume 14, Nomor 1, Januari-Juni 2020 , hlm. 26 – 35

## DAFTAR PUSTAKA
Baharuddin,  Aminuddin,  Aisyah,  A.,  Jawiana,  S.,  dan  Indah,  AR.  2015,  Karakterisasi  Zat  Warna  Daun Jati  (Tectona  grandis  Fraksi  Metanol:n-Heksan  Sebagai  Fotosensitizer  Pada  Dye  Sensitized Solar Cell, Chimica et Natura , 3(1):
37-41.
Chen,  Xianfeng,  Chen  Jingfei,  Jia  Lin.  2011. High-efficiency  dye-sensitized  solar  cells  basedon  robust and both-end-open TiO2 nanotube membranes . Journal of  Nanoscale Research Letters China : Department of Physics, Shanghai Jiao Tong University.
Gratzel, Michael. 2003. Dye-Sensitised Solar Cells , journal of Photochemistry and Photobiology. Vol.4,
145-153. Switzerland : Swiss Federal Institute of Technology.
Gratzel,  M    dan  O’regan.  1991. A  Low-Cost,  High  Efficiency  Solar  Cell  Based  On  Dye-Sensitized Colloidal   TiO 2 Films .  Jurnal  of  Nature  Vol.  353,  Issue  63466,  737.Switzerlad :  Swiss  Federal institute of Technology.
Hardeli, Suwardani, Riky, Fernando T, Maulidis, Silvia Ridwan .2013. Dye Sensitized Solar Cells (DSSC) BerbasisNanopori TiO2 Menggunakan Antosianin dari Berbagai Sumber Alami . Jurnal. Padang : FMIPA UNP.
International Energy Agency.2011 . "Renewables for Heating and Cooling". (Diakses 15 Februai 2017).
Kumara, Maya Sukma Widya, Drs. Gontjang Prajitno, M.Si. 2012. Studi awal Fabrikasi Dye Sensitized Solar  Cell  (DSSC)  dengan  Menggunakan  Ekstraksi  Daun  Bayam  (Amaranthushybridus  L.) Sebagai  Dye  Sensitizer  dengan  Variasi  Jarak  Sumber  Cahaya  pada  DSSC. Jurusan  Fisika, FMIPA, Institut Teknologi Sepuluh Nopember :Surabaya
Li  B,  Wang  L,  Kang  B,  Wang  P  &  Qiu  Y,  2006,  “ Review  of  Recent  Progress  in  Solid-State  Dye- Sensitized Solar Cells. Sol. Energy Mater. Sol. Cells ”, 90:549-573
Maddu  A,  ,Zuhri  M  dan  Irmansyah.  2007. Penggunaan  Ekstrak  Antosianin  Kol  Merah  sebagai Fotosensitizer pada Sel Surya TiO2  Nanokristal Tersensitisasi Dye . Makara Teknologi Vol. 11, No. Bogor : Departemen Fisika FMIPA, Institut Pertanian Bogor.
Misbachudin, M.C., S. Trihandaru, A. Sutresno. 2013. Studi Awal Ekstrak Antosianin Strawberry sebagai Fotosensitizer dalam Pem-buatan Prototipe Dye Sensitized Solar Cell (DSSC) . Jurnal LPF 1350. Salatiga : Universitas Kristen Satya Wacana
Nadeak,  Sahat  Marthua  Reynard.  Diah  Susanti.  2012. Variasi  Temperatur  dan  Waktu  Tahan  Kalsinasi terhadap  Unjuk  Kerja  Semikonduktor  TiO2  sebagai  Dye  Sensitized  Solar  Cell  (DSSC)  dengan Dye dari Ekstrak Buah Naga Merah. Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).
Nygren,  Kristian.  2010. Solar  cells  based  on  synthesized  nanocrystalline  ZnO  thin  films  sensitized  by chlorophyll  a  and  photopigments  isolated  from  spinach .  Swedish  :  Department  of  Physics,
Chemistry and Biology, Linköping University.
Pangestuti,  D.L.  2009. Pembuatan  Dye-Sensitized  Solar  Cell  dengan  Sensitizer    Antosianin  dari  Buah Buni . Semarang : Jurusan Kimia, Universitas Diponegoro.
Patunrengi,  I.I.,  Aisyah,  A.,  Sahara,  S.,  Fuadi,  N.,  Ardian,  A.,  Muarif,  M,  2019.    A  new  study  of  dye- sensitized  solar  cell  from  the  extract  of  leaf  ,  fruit  ,  and  mix  of  Mimosa  pudica  Linn, 2 nd International Conference on Science and Technology .
Risnah,  Indah  A.,Aisyah  A.,  Iswadi,  I  dan  Jawiana  S.,  2018,  The  Photosenzitiser  from  The  Basic  Dye Extract of The Skin of Eggplant ( Solanum melongena L.), Al-Kimia , 6(1): 1-9.
Sastrawan, R. 2006 Photovoltaic Modules of Dye Solar Cells, Disertasi University of Freiburg.
Smestad  Gerg.  P  dan  Gratzel,  M.  1998. Demonstrating  Electron  Transfer  and  Nanotechnology  :  A Natural Dye – Sensitized Nanocrystalline Energy Converter. Journal of Chemical Education.Vol 75 No. 6.Switzerland : Swiss Federal Institute of Technology.
Iswadi Ibrahim Patunrengi & Aisyah , Perbandingan Efisiensi Sel Fotovoltaik Berbasis … _ 35
Wang  Song,  Wu  Xiaohong,  Qin  Wei,  Jiang  Zhaohua.  2007. TiO2  films  prepared  by  micro-plasma oxidation method for dye-sensitized solar cell. Eletrochimia Acta 53.China : Institute of Plasma physics, Chinese Academy of Sciences.
Zhou,  Huizhi,  Liqiong  Wu,  Yurong  Gao,  Tingli  Ma.2011. Dye-sensitized  solar  cells  using  20  natural dyes as sensitizers . Journal of Photochemistry and Photobiology A. China : Dalian University of Technology.